40 
vinden. Zij werden hiertoe in een glazen buis, geplaatst in een 
elektrischen oven, verhit, terwijl de verhittingskromme met een 
zilver-consfantaan thermo-element kon worden opgenomen. De buis 
was voorzien van een afleidbuisje ; het gas dat zich tijdens de meting 
ontwikkelde werd hierdoor afgevoerd, in loog geadsorbeerd en kon 
aldus na afloop bepaald worden. De temperatuursstijging bedroeg 
3° per minuut ; het begin der smelting kenmerkte zich door een 
zeer geprononceerden knik in de verhittingslijn. Zoo bedroeg bij een 
mengsel van 25 Gr. CuS0 4 en 25 Gr. Cu 3 S (ongeveer 1 mol. 0uS0 4 
op 1 mol. Cu 2 S) de constantie der temperatuur ± 5 min., waarna 
weder een regelmatige stijging van 2 — 3° per 1' intrad. Met meng- 
sels van verschillende samenstelling werden beginsmeltpunten ver- 
kregen, die slechts 1 a 2° uiteenliepen. 
De gemiddelde waarde bedraagt 484° C. Gedurende de waar- 
neming ontweek bij gebruik van 25 Gr. mengsel gemiddeld 160 mGr. 
S0 2 , waaruit we afleiden, dat het mengsel voor hoogstens 2 °/ 0 kan 
zijn omgezet. De gevonden waarde kan dus slechts zeer weinig te 
laag zijn. 
Daar de gesmolten massa uiterst krachtig S0 2 ontwikkelt, was 
een verhitting in een toegesmolten apparaat niet mogelijk. 
Op volkomen dezelfde methode werden de beginsmeltpunten van 
ternaire mengsels van CuS0 4 , Cu 2 S en Cu 2 0 waargenomen. Ook hier 
liepen de resultaten met mengsels van verschillende samenstelling 
verkregen slechts 1 a 2° uiteen, en was het thermisch effekt zeer 
